( 1010 ) 
Plaque de laiton de 5 centimètres de cóté. — Température du liquide, 15° cent. 
Or déposé. 
; gr. 
_ Prémière immersion..,........... ‘+. 0,010 
Deuxième immersion............. +. 0,013 
Troisième immersion. .....,..... ‘+. 0,012 
Quatrième immersion. .....,.. tire Vd,O0r2 
Cinquième immersion.. .....,....., 0,013 
Sixième immersion..... Vent sr 0,012 
Moyenne....... 0,012 
» Nous avons remarqué dans ces sortes d'essais, que la première immer- 
sion était souvent moins efficace que les immersions suivantes. Cette cir- 
constance s'explique par la difficulté qu’on éprouve toujours à nettoyer le 
métal au point de le rendre capable de se mouiller immédiatement sur 
toute sa surface. Une fois vaincue, cette cause d’erreur ne se reproduit 
plus dans les épreuves: suivantes: Tout en l’expliquant par une circonstance 
accidentelle, il nous resterait à -ce sujet quelques doutes que nous soumet- 
tons aux physiciens. Ils auront à vérifier si cette particularité ne tiendrait 
pas à une certaine résistance de la part d’un métal à se déposer sur un 
autre métal, résistance qui disparaïtrait quand il ne s’agit plus que de se 
déposer sur lui-même. | 
» En un mot, dans beaucoup de nos épreuves, quand l'or, par exemple, 
se déposait sur des plaques dorées, le-poids du dépôt était toujours le 
même pour un temps donné, tandis que dans la première immersion où- 
l'or devait se déposer sur l'argent ou le bronze, le poids du dépôt était plus 
faible. Se | > 
» Ærgenture.— Tout ce que nous venons de dire des applications de lor, 
il faut le répéter de celles de l'argent. M. de Ruolz est également parvenu, au 
moyen du cyanure d’argent dissous dans le cyanure de potassium, à apph- 
quer l'argent avec la plus grande facilité. | a 
» L'argent peut s'appliquer sur l'or et sur le platine, comme affaire de goût. 
et d'ornement. | aoaie zaen 
_»ilsa liquetrès-bien aussi sur laiton, bronze et cuivre , de manière à 
» On argente aisément aussi l’étain, le fer, lacrér a eeror 
» L'application de l'argent sur le cuivre ou le laiton se fait avec une telle 
facilité, qu’elle est destinée à remplacer toutes les méthodes d’argenture 
% 
